Описание технологической схемы

Поступающий в контейнерах химконцентрат перегружают в контактный чан,  распульповывают водой, затем растворяют в серной кислоте при рН=0,7-1,0 при продолжительности не менее 1,0÷1,5 часов. После опробования и измерения  объема раствора (с целью определения количества урана) раствор перекачивают в буферные емкости для последующей экстракционной переработки.

Состав получаемого раствора

Состав применяемой  экстракционной смеси

Насыщение  экстрагента составляет 7÷8 г урана на 0,1 моля экстрагента в литре  экстракционной смеси.

Экстракцию  проводят в противотоке  в 8 стадий при температуре 35÷45 град. С до достижения концентрации урана в рафинате менее 0,010 г/л и насыщении  экстрагента до 30÷35 г/л. Соотношение  органической и водной фаз при экстракции составляет 6÷7 :1.

Рафинат после улавливания из него экстрагента сбрасывают.

Экстракт после максимального отделения от водной фазы поступает на реэкстракцию урана карбонатно-аммиачным раствором следующего состава, г/л:

•	После отстаивания в трехфазном отстойнике выполняют следующие операции:

Полученная готовая продукция  полностью соответствует ранее действующим требованиям ТУ 95.1981-89 и ныне действующим ТУ19РК-38229886-ЗАО-03-2001.

Принципиальная технологическая схема экстракционной перечистки химконцентратов

This help file was created with HelpScribble.


Принципиальная технологическая схема экстракционной перечистки химконцентратов

                                       ХИМКОНЦЕНТРАТ

                   H2SO4

                                               РАСТВОРЕНИЕ

                                КОНТРОЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

                                              ЭКСТРАКЦИЯ

                  РАФИНАТ	                            ЭКСТРАКТ

    УЛАВЛИВАНИЕ ЭКСТРАГЕНТА                       ОТСТАИВАНИЕ

                                                                               NH4OH

     ЭКСТРАГЕНТ	  РАФИНАТ

                                       на сброс 	                РЕЭКСТРАКЦИЯ

  очистка от  "бороды"                                 ТРЕХФАЗНОЕ     РАЗДЕЛЕНИЕ

 и возврат в  процесс

       ЭКСТРАГЕНТ                 КРИСТАЛЛЫ             КАРБОН. Р-Р

                 возврат на стадию экстракции                                                     на ректификацию

                                                      КЕРОСИН, КАРБОНАТНЫЙ Р-Р             [image]                                   [image] доукрепление  карб. р-ра

 РЕПУЛЬПАЦИЯ

                                                                   ТРЕХФАЗНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

                  керосин           кристаллы           карб.р-р

на приготовление экстрагента                 фильтрация               доукрепление  карб. р-ра

                                                        кристаллы                   карб. р-р	      NH4OH NH4NCO3

ПРОКАЛКА до З.О.	        доукрепление  карб. р-ра

                                                                                                    на стадию реэкстракции

This help file was created with HelpScribble.


ХИМКОНЦЕНТРАТ
ХИМКОНЦЕНТРАТ– это химический концентрат природного урана, полученный осаждением урана в виде полиуранатов аммония или натрия из товарных регенератов после сорбционного концентрирования.

Другое название – «желтый кек».

Поступающий на переработку химконцентрат должен соответствовать требованиям по содержанию урана, влаги и примесей.

Как правило, содержание урана в химконцентрате  должно быть не менее 35%, влаги – не более 30 %.

This help file was created with HelpScribble.


РАСТВОРЕНИЕ

Перед экстракционной перечисткой уран должен быть переведен в растворенное состояние.

В зависимости от типа применяемых экстрагентов «желтый кек» растворяют   в азотной или серной кислоте.

В данной схеме применяется сенокислотное растворение.

Поступающий в контейнерах химконцентрат перегружают в контактный чан,  распульповывают водой, затем растворяют в серной кислоте при рН=0,7-1,0 при продолжительности не менее 1,0÷1,5 часов. После опробования и измерения  объема раствора (с целью определения количества урана) раствор перекачивают в буферные емкости для последующей экстракционной переработки.

Состав получаемого раствора, г/л, следующий:

уран -150÷200,

сульфат-ионы -130÷160,

нитрат-ионы -1÷2,

рН=0,7÷1,0

This help file was created with HelpScribble.


ЭКСТРАКЦИЯ
ЭКСТРАКЦИЯ -  процесс извлечения соединений металлов из водных растворов, где они находятся в виде солей неорганических кислот, в органические не смешивающиеся с водой растворы.

Уран в сернокислой среде в зависимости от кислотности и содержания сульфат-ионов образует сульфатные соли уранил-иона различного состава: UO2(SO4), H2UO2(SO4)2, H4UO2(SO4)3, при диссоциации которых в растворе уранил-ион может находиться как в катионной, так и в анионной форме.

Этим обусловлен выбор высокоэффективной смеси экстрагентов – ди-(2этилгексил) фосфорной кислоты и триалкиламинов, применяемый уже около 40 лет на урановом заводе АО «КГРК» для экстракционной перечистки сернокислых урановых растворов различного состава с получением кондиционной готовой продукции.

Состав применяемой  экстракционной смеси:

ди-(2этилгексил) фосфорная кислота	   0,17÷0,20 моль/л;

триалкиламин 	   0,13÷0,15 моль/л.

Насыщение  экстрагента составляет 7÷8 г урана на 0,1 моля экстрагента в литре  экстракционной смеси.

Экстракцию  проводят в противотоке  в 8 стадий при температуре 35÷45 град. С до достижения концентрации урана в рафинате менее 0,010 г/л и насыщении  экстрагента до 30÷35 г/л. Соотношение  органической и водной фаз при экстракции составляет 6÷7 :1.

This help file was created with HelpScribble.


РЕЭКСТРАКЦИЯ
РЕЭКСТРАКЦИЯ – извлечение металла из органической фазы с последующим возвращением регенерированного экстрагента в новый экстракционный цикл.

В зависимости от свойств экстрагента и устойчивости полученной соли для реэкстракции используют обычную или слабо подкисленную азотной кислотой воду (горячую), концентрированные или разбавленные соляную и фтористоводородные кислоты, поваренную соль, аммиак и бикарбонаты натрия и аммония.

 В данной схеме для реэкстракции используется карбонатно-аммиачный раствор.

 Экстракт после максимального отделения от водной фазы поступает на реэкстракцию урана карбонатно-аммиачным раствором следующего состава, г/л:

карбонат аммония -90÷100,

аммиак -10÷20.

Соотношение органической и водной фаз при реэкстракции 1÷1,2:1,

продолжительность –0,5 часа, температура -35÷45 град. С.

В результате реэкстракции образуются следующие продукты:

Жидкая фаза - экстрагент, освобожденный от металла;

                          Водный карбонатно-аммиачный раствор.

Твердая фаза – кристаллы АУТК (аммоний-уранил трикарбонат)

После отстаивания в трехфазном отстойнике выполняют следующие операции экстрагент возвращают на стадию экстракции урана.

This help file was created with HelpScribble.


РЕПУЛЬПАЦИЯ
РЕПУЛЬПАЦИЯ – операция отмывки кристаллов АУТК от остатков экстрагента.

Для улавливания экстрагента  используют керосин.

Для промывки кристаллов используют карбонат аммония.

Керосин с низким содержанием экстрагента периодически выводят на приготовление свежей порции экстрагента.

Карбонатный раствор частично выводят из процесса на ректификацию, основную массу его доукрепляют по карбонату аммония и аммиаку и совместно с карбонатным раствором после выделения кристаллов АУТК направляют в процесс  реэкстракции урана.

This help file was created with HelpScribble.


ПРОКАЛКА

Отмытые кристаллы АУТК после фильтрации прокаливают до закиси-окиси урана при температуре  800 град. С.

Полученная готовая продукция должна соответствовать требованиям международных стандартов по содержанию урана и примесей.

This help file was created with HelpScribble.


Состав получаемого раствора
Состав получаемого раствора, г/л

уран -150÷200,

сульфат-ионы -130÷160,

нитрат-ионы -1÷2,

рН=0,7÷1,0

This help file was created with HelpScribble.


Состав применяемой  экстракционной смеси

•	ди-(2этилгексил) фосфорная кислота	 – 0,17÷0,20 моль/л;

•	триалкиламин 	-  0,13÷0,15 моль/л.

This help file was created with HelpScribble.


следующего состава, г/л:
состав, г/л:

карбонат аммония -90÷100,

аммиак -10÷20.

Соотношение органической и водной фаз при реэкстракции 1÷1,2:1,

продолжительность –0,5 часа, температура -35÷450С.

This help file was created with HelpScribble.


следующие операции:

•	экстрагент возвращают на стадию экстракции урана,

•	сгущенные кристаллы АУТК репульпируют в керосиново-карбонатном растворе с целью отмывки от экстрагента,

•	керосин с низким содержанием экстрагента периодически выводят на приготовление свежей порции экстрагента,

•	карбонатный раствор частично выводят из процесса на ректификацию, основную массу его доукрепляют по карбонату аммония и аммиаку и совместно с карбонатным раствором после выделения кристаллов АУТК направляют в процесс  реэкстракции урана,

•	отмытые кристаллы АУТК после фильтрации прокаливают до закиси-окиси урана при температуре  8000С.

This help file was created with HelpScribble.


HelpScribble

HelpScribble is a help authoring tool written by Jan Goyvaerts. This help file was created with the unregistered version of HelpScribble, which is why you can read this ad. Once the author of this help file is so honest to register the shareware he uses, you will not see this ad again in his help files.

Recompiling the help project with the registered version is all it takes to get rid of this ad.

HelpScribble is a stand-alone help authoring tool. It does not require an expensive word processor. (Only a help compiler as Microsoft likes keeping the .hlp format secret. Not my fault.)

Here are some of HelpScribble's features:

•	The Setup program will properly install and uninstall HelpScribble and all of its components, including registry keys.

•	Create, edit and navigate through topics right in the main window. No need to mess with heaps of dialog boxes.

•	All topics are listed in a grid in the main window so you won't lose track in big help projects. You can even set bookmarks.

•	Use the built-in Browse Sequence Editor to easily create browse sequences.

•	Use the built-in Window Editor to change the look of your help window and create secondary windows.

•	Use the built-in Contents Editor to create Windows 95-style contents files. Works a lot better than Microsoft's HCW.

•	No need to mess with Microsoft's SHED: use the built-in SHG Editor to create hotspot bitmaps. Draw your hotspots on the bitmap and pick the topic to link to from the list.

•	With the built-in Macro Editor you can easily compose WinHelp macros whenever needed. It will tell you what the correct parameters are and provide information on them.

•	If you have a problem, just consult the online help. The help file was completely created with HelpScribble, of course.

•	HelpScribble is shareware. However, the unregistered version is not crippled in any way. It will only add a small note to your help topics to encourage you to be honest and to register the shareware you use.

These options are very interesting for Delphi and C++Builder developers:

•	If you are a component writer, use the Delphi Parser to build an outline help file for your component. Just fill in the spaces and you are done. HelpScribble can also extract the comments from your source file and use them as the default descriptions.

•	If you are an application writer, HelpScribble provides you with a property editor for the HelpContext property. You can select the topic you need from a list of topic titles or simply instruct to create a new topic. No need to remember obscure numbers.

•	The property editor also provides a tree view of all the components on your form and their HelpContext properties. This works very intuitively. (Much nicer than those help tools that simply mess with your .dfm files.)

•	HelpScribble can perform syntax highlighting on any Delphi source code in your help file.

HelpScribble is shareware, so feel free to grab your copy today from my web site at http://www.tornado.be/~johnfg/